Биогеотехнология золотосодержащих руд

УДК 622.755

И.Д. Алборов, М.М. Гегуева, Ю.Н. Касумов, Е.Н. Козырев, В.А. Созаев

БИОГЕОТЕХНОЛОГИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД

Аннотация. Рассмотрены механизмы биологического выщелачивания. Интерес представляет выщелачивание песчано-глинистых тонкодисперсных золотосодержащих руд растворами гидролизата, а также использование способности некоторых микроорганизмов осаждать золото из растворов. Известны лабораторные и опытно-промышленные исследования по осаждению золота из растворов грибковой массой. Наибольшую эффективность при осаждении золота имеют плесневые грибы Aspergillus niger и Aspergillus oryzae. Биомасса, применяемых для осаждения золота грибов, состоит в основном из аминокислот и белков, т.е. азотосодержащих соединений. Наиболее эффективным в осаждении золота из солянокислых растворов являются протамины и глобулины. По сорбционной способности плесневые грибы не уступают активированным углям, а по способности поглощать коллоидное золото превосходят угли в 10^12 раз и не уступают ионообменным смолам. Статическая емкость биомассы плесневых грибов составляет около 50 мг золота. В последнее время широкое применение получает комбинированное электрофизическое и биологическое воздействие на золотосодержащее сырье. Указанная технология может быть успешно адаптирована для переработки клинкера ОАО «Электроцинк».

Ключевые слова: бактериальное выщелачивание, золотосодержащие руды, микроорганизм, комбинированное электрофизическое и биологическое выщелачивание.

Бактериальное выщелачивание металлов из твердых руд может происходить как под воздействием различных микроорганизмов, так и продуктов их жизнедеятельности и других органических веществ. При этом необходимо выделять процессы бактериального выщелачивания, миграции и осаждения металлов [1—5].

При бактериальном выщелачивании золотомышьяковых руд, содержащих золото в виде тончайшей (доэмульсионной) вкрапленности в арсенопирите и пирите, тионовые бактерии разрушают (окисляя) их кристаллическую решетку и вскрывают золото, обеспечивая доступ к нему растворителей (активных агентов). В результате достигается более высокая степень извлечения металла (около 90%), в то время как без предварительной бак-

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-6-0-126-133

териальной обработки упорных руд выход золота не превышает 30—50%.

Мембрана клетки сульфатредуциру-ющих бактерий (в частности, представителей рода Desulfovibrio), обладает цито-хромом, имеющим сульфатредуктазную систему, участвующую вместе с сульфат-ионом в синтезе фермента АФС (адено-зин-фосфосульфат-редуктора), являющегося акцептором электронов.

Сульфатредуцирующие бактерии, добывают электроны для восстановительных реакций путем окисления содержащихся в рудах и растворах органических веществ.

Помимо прямого воздействия на руды микроорганизмами, в настоящее время разработан способ выщелачивания золота из бедных руд культураль-ными растворами, вырабатываемыми

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 6. С. 126-133. © И.Д. Алборов, М.М. Гегуева, Ю.Н. Касумов, Е.Н. Козырев, В.А. Созаев. 2018.

гетеротрофными бактериями, содержащими аминокислоты и белки.

При использовании этого способа в щелочной среде (рН 9—10) в присутствии окислителя ^а202), за 100—120 ч обработки золотосодержащих песков извлекается около 70% золота. В результате такого бактериального выщелачивания, концентрация золота в растворе составляет от 0,3 до 2 мг/л.

Золото растворяется значительно быстрее в присутствии таких продуктов метаболизма, как аминокислоты (при концентрации 4 г/л). Особенно важную роль в бактериальном извлечении золота играют гетеротрофные микроорганизмы, продукты метаболизма которых образуют золотоорганические соединения и комплексы. Скорость растворения золота при этом увеличивается в 2^4 раза.

Растворимость золота существенно возрастает в присутствии окислителя, а при выщелачивании обычными бактериями составляет около 0,4 мг/л, в то время как в присутствии мутагенов она достигает уже величины от 1,5 до 2 мг/л, т.е. увеличивается в 4^5 раз.

Зачастую целесообразно бактериальное выщелачивание не золота, а примесей (например, предварительное выщелачивание мышьяка и железа из карбонатных сульфидных минералов, содержащих окклюдированное золото). Для этого микробами группы Sulfolobus Ьпег^, Sulfolobus а^осаШаг^, Su-folobus ВС и Sulfolobus solfat, проводят биовыщелачивание примесей при рН = = 0,5—3 и нормальных температурах, в присутствии питательной среды для роста организмов (указанные микробы являются термофильными, так что в принципе возможно использование и повышенных температур). В результате обеспечивается удаление примесей, в дальнейшем руду обрабатывают другим (более традиционным для извлечения золота) способом.

Для жизнедеятельности бактерий необходима питательная среда, содержащая (г/л): К2НР04 - 0,05; MgSO4 - 0,12; KCl - 0,002 и соль Мора - 15. Раствор доводится серной кислотой до рН 2,2— 2,4 и подается в бактериальную культуру при соотношении 1:1. После окисления раствора бактериями Fe2+, половина его направляется на выщелачивание, а в другую — добавляют питательный раствор.

Свежий бактериальный раствор на выщелачивание добавляется в объеме 5—10% от объема оборотных растворов.

В настоящее время выделяют следующую группу золоторастворяющих бактерий [7]: Вас. Megaherium 20, Ps. li-gueaciens 9, Bac. Meentericus Niger 12, которые способны за период 2—3 месяца переводить в раствор до 1,5^2,15 мг/л Au.

При изучении биохимического состава продуктов метаболизма золото растворяющих бактерий установлено наличие значительного количества аминокислот, белков и пептидов, также обладающих высокой золоторастворяющей способностью. Связь в аминокислотном комплексе золота осуществляется за счет электростатического притяжения ионов Au+ и Au3+ ионизированных в щелочной среде карбоксилом и их до-норно-акцепторным взаимодействием с атомами азота аминогруппы. Наиболее прочные комплексы золото образует с аспаргином и гистидином. В кислой среде аминокислоты восстанавливают ионные формы золота до металлов.

Золото растворяется также и продуктами метаболизма микроскопических грибков — белковых экстрактов и гид-ролизатов [8], являющихся отходами производства лимонной кислоты. Их получают на основе плесневых грибков Aspergillus niger 119. Для этого продукты экстракции белков обрабатывают щелочными растворами при температу-

Рис. 1. Технологическая схема бактериального выщелачивания Au Fig. 1. Process flowchart of Au biological leaching

ре от 20 до 25 °С, а затем в течение 2 ч при 80—100 °С. Эти условия обеспечивают наиболее полный гидролиз белков до аминокислот. После 72 ч обработки количество растворенного золота в белковых экстрактах составляет 0,5 мг/л, а в гидролизатах белка — 1,13 мг/л. Причем при обработке белкового продукта оптимальная концентрация растворов NaOH составляет 200 г/л. При растворении золота белковыми гидролизатами и аминокислотами немаловажную роль имеет щелочность выщелачивающих растворов. Наибольшей растворимостью золото характеризуется при концентрации NaOH от 20 до 50 г/л.

Наибольшую растворяющую способность (в мг/л) по отношению к золоту имеют следующие аминокислоты, присутствующие в гидролизатах: фенилал-ланин до 33,1; аспаргин до 31,8; глицин до 18,1; гистидин до 20,7; серицин до 24,5; аспаргиновая кислота до 8,3 и ме-тионин до 14,8.

На извлечение золота в раствор в процессе бактериального выщелачивания также значительное влияние оказывают качество и количество подаваемого окислителя. При увеличении концентрации окислителя с 0,01 до 0,03 моль/л растворимость золота увеличивается в 2—3 раза. Исследование применения различных окислителей для интенсификации растворения золота аминокислотами показало, что при использовании пермаганата калия содержание золота в растворах достигает 3 мг/л, в то время как с перекисью натрия и персульфатом калия оно не превышает 1,2 мг/л.

Белковые гидролизаты и экстракты были испытаны для растворения золота из бедных кварц-карбонатных песчано-глинистых руд [9], в которых золото на 70% связано с кварцем, а на 30% — с пиритом. Размер частиц золота < 0,1 мм. Выщелачивание песка осуществляется при отношении Ж:Т = 1:1 в одну и три стадии

в присутствии белкового экстракта и гид-ролизата. Наиболее эффективными выщелачивающими агентами оказались белковые гидролизаты, в присутствии которых (при Ж:Т = 2:1 и трех стадийном выщелачивании) извлечение золота достигает 72,1%. Максимальное извлечение золота в присутствии 4 г/л окислителя обеспечивается за 50 ч непрерывного выщелачивания.

Выщелачивание песчано-глинистых тонкодисперсных золотосодержащих руд (крупностью не более 5 мк) растворами гидролизата, содержащими 3 г/л аминокислот и 10 г/л пермаганата калия, за 16 суток позволило извлечь 72,7% золота.

Таким образом, выщелачивание золота белковыми гидролизатами является перспективным направлением переработки бедного упорного минерального сырья с тонковкрапленным золотом. При организации кучного микробиологического выщелачивания золота из такого сырья возможно эффективное применение белковых гидролизатов или продуктов метаболизма бактерий, получаемых из минерального раствора мелассы.

Как уже отмечалось, для процессов переработки золотосодержащих руд наряду с выщелачиванием весьма интересным является использование способности некоторых микроорганизмов осаждать золото из растворов. K настоящему времени известны [1] лабораторные и опытно-промышленные исследования по осаждению золота из растворов грибковой массой. В исследованиях [12, 13] осаждение золота из растворов осуществлялось культурами плесневых грибов Aspergillus niger, Aspergillus ory-zae и Penicillium expansium. Наибольшую эффективность при осаждении золота имеют плесневые грибы Aspergillus niger и Aspergillus oryzae. Биомасса применяемых для осаждения золота грибов состоит в основном из аминокислот и белков, т.е. азотосодержащих соедине-

ний. Наиболее эффективным в осаждении золота из солянокислых растворов являются протамины и глобулины.

В качестве осадителей благородных металлов может применяться высушенная грибковая масса Aspainiger, являющаяся отходом производства лимонной кислоты. Связующим веществом при гранулировании биомассы грибков является отход переработки сахарной свеклы — это меласса. Полноту осаждения благородных металлов определяют по количеству загружаемой грибковой массы, с увеличением которой пропорционально возрастает и степень извлечения металлов. Так, при загрузке грибковой массы в количестве 40 г/л за 4 суток осаждается почти 100% золота, 96% серебра, 84% платины и 92% палладия.

Осаждение золота белками связано с образованием его комплексных соединений с аминокислотами. Как уже отмечалось, плесневые грибы способны поглощать как ионное, так и коллоидное золото, что объясняется способностью свободных функциональных групп белков ионизироваться в растворах и взаимодействовать с коллоидами под действием электростатических сил.

По сорбционной способности плесневые грибы не уступают активированным углям, а по способности поглощать коллоидное золото превосходят угли в 10^12 раз и не уступают ионообменным смолам. Статическая емкость биомассы плесневых грибов составляет около 50 мг золота.

Среди факторов бактериального выщелачивания, миграции и осаждения металлов необходимо также выделять оптимальную кислотность. Наиболее благоприятной для функционирования бактерий является среда с рН = 2—3,5. При рН = 6 деятельность бактерий почти полностью прекращается, а при рН = 9 они погибают. Очень важным фактором бактериального выщелачивания явля-

Рис. 2. Микрофотографии поверхности арсенопирита с отслаивающимися пленками Fig. 2. Microimages of arsenopyrite surface with film flakes

ется температура: максимальная активность бактерий наблюдается при 35 °С (с понижением температуры скорость бактериального окисления уменьшается, а выше 50 °С бактерии погибают). Солнечный свет тормозит деятельность бактерий, ультрафиолетовое излучение уничтожает их.

В последнее время биологическое выщелачивание благородных металлов находит широкое применение как элемент в сложной комплексной технологической цепи получения драгметаллов [14—25]. Особо следует обратить внимание на комбинированное электрофизическое и биологическое воздействие на золотосодержащее сырье [24—27]. В качестве примера приведем следующее. После комбинированного воздействия на поверхности кристаллов арсенопирита обнаружены тонкие слоистые структуры (пленки), под которыми находится корродированная поверхность и образования которых не наблюдали в отсутствии бактерий. Спектры, снятые в точках на основе минерала и на отслаивающихся пленках состоят из одного и того же набора элементов — Fe, S, As. На поверхности тех зерен арсенопирита, где процесс отслоения пленок практически закончился, наблюдается значительное уменьшение интенсивности пиков, особенно мышьяка. На поверхности зерен арсенопирита с начальной стадией формирования таких пленок

заметной разницы в интенсивностях пиков не наблюдается. По всей видимости, образование этих пленок является результатом выщелачивания элементов ^е, S, As) с поверхности минерала микроорганизмами.

Минералогический анализ показал, что в результате комбинированной обработки в пробах уменьшилось содержание зерен арсенопирита и пирита на 7,6% и 2,6% соответственно, а на поверхности сульфидных минералов наблюдалось образование ярозита. Также зафиксированы изменения гранулометрического состава: количество частиц фракции -0,5+0,25 мм уменьшилось на 8,1%, а частиц крупностью -0,1 мм увеличилось на 2,5% по сравнению с составом исходных образцов. Кроме того, в результате комбинированного воздействия выщелочено значительно больше железа и мышьяка — содержание железа в продуктивном растворе составило ~38—51 мг/дм3 и лишь 31 мг/дм3 в контрольном эксперименте.

Предлагаемая технология выщелачивания может быть успешно адаптирована для переработки клинкера ОАО «Электроцинк», в состав которого входит Аи 1,5—2,5 г/т, Аg — 200—240 г/т, Си — 2,6%, Zn — 2,4% [28]. Это позволит переработанные отходы использовать в различных секторах экологии: дорожном строительстве, цементном производстве и промышленном строительстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьев А. В., Козырев Е. Н., Каргинов К. Г., Ашихмин А.А. Физико-химическая геотехнология золота. — Владикавказ: Ремарко, 2001. — 543 с.

2. Капканщиков А. М., Голик В. И., Чернецов Г. Е. и др. Способ подземного выщелачивания полезных компонентов из руд в блоках: А.с. 980473 СССР, 1981.

3. Miller L. P. Formation of metal sulfides through the activities of sulfater-educing bacteria // Contrib. Boyce Thompson Inst., 1950. Vol. 16, pp. 85—89.

4. Richard D. T. The microbiological formation of iron sulphides // Stockholm's contrib., Geol., 1969. Vol. 20.

5. Ttixiarchou M., Adam K., Kontopoulos A. Bacterial Oxidation Conditions for Gold Extraction from Olympia's Refractory Arsenical Pyrite Concentrate // Hydrometallurgy. 1994. Vol. 36, lss. 2. pp. 169—185.

6. Лузин Б.С. Экономические проблемы золотодобывающей промышленности. — М.: МГГИ, 1997. — 191 с.

7. Каравайко Г.И. Микробиологические процессы выщелачивания золота из руд. — М.: Центр международных проектов ГКНТ, 1984. — С. 47.

8. Маньков В. М., Попов А.Н., Туманов С. В. и др. Испытание и внедрение бесскрубер-ного промывочного прибора для старательской добычи золота // Горный журнал. — l995. — № 4. — С. 32—33.

9. Минеев Г.Г., Леонов С.Б. Кучное выщелачивание золотосодержащих руд. — Иркутск: ИрГТУ, 1996. — 120 с.

10. Васильев В. С., Сибгатулин В. Г., Сердюк С. С. и др. Состояние и перспективы золотодобывающей промышленности Красноярского края // Разведка и охрана недр. — 1997. — № 10. — С. 4—8.

11. Baas-Becking L. G., More D. Biogenic sulfides // Econ. Geol. 1961, V.56.

12. Chamberlain P. G. Status of Heap Leaching of Gold and Silver // Gold Forum on Technology and Parctices, «World Gold-89». — Littleton, Colorado, 1989.

13. Кирпищиков С. П., Топчаев В. П., Вершинин А. С., Крампит И.А., Пестерев П. С., Гурова Л. К., Улитенко К.Я. Патент РФ № 2165792 Комбинированный способ извлечения пла-тинопалладиевых металлов при переработке сульфидных медно-никелевых руд и отвальных продуктов. Опубл.: 27.04.2001.

14. Совмен В. К., Гуськов В. Н. Патент РФ № 2256712 C2 (51) Способ переработки первичных золотосульфидных руд. Опубл.: 20.07.2005.

15. Литвиненко В. С., Мезина О.А., Теляков Н. М. Патент РФ № 2283358 C1(51) Способ переработки сульфидных золотосодержащих концентратов. Опубл.: 10.09.2006.

16. Литвиненко В. С., Теляков Н. М., Салтыкова С. Н. Патент РФ № 2405048 C1(51) Способ переработки золотосодержащей кварцевой руды для извлечения золота. Опубл.: 27.ll.20l0.

17. Крылова Л. Н., Травникова О. Н., Назимова М. И., Травников В. Н. Патент РФ № 2418870 Способ переработки сульфидных минеральных продуктов с применением бактерий для извлечения металлов. Опубл.: 20.05.2011.

18. Колмакова Л. П., Фирцикова Н.А., Колмаков А.А., Ковтун О. Н. Патент РФ № 2422544 Способ бактериального окисления сульфидных золотоносных концентратов. Опубл.: 27.06.2011.

19. Колмакова Л. П., Ковтун О. Н., Колмакова А. А. Патент № 2423537 Способ бактериального окисления сульфидных золотосодержащих концентратов. Опубл.: 10.07.2011.

20. Колмакова Л. П., Фирцикова Н.А., Колмаков А.А., Ковтун О. Н. Патент № 2423538 Способ подготовки сульфидных золотосодержащих концентратов к бактериальному окислению при извлечении золота. Опубл.: 10.07.2011.

21. Колмакова Л. П., Ковтун О. Н., Колмакова А.А. Патент № 2425898 Способ бактериального окисления сульфидных золотосодержащих концентратов для извлечения золота. Опубл.: 10.08.2011.

22. Совмен В. К., Гуськов В. Н., Белый А. В., Липатова Т. В., Кондратьева Т. Ф., Гиш А. И. Патент № 2346063 Способ бактериального окисления золотосодержащих сульфидных концентратов при получении золота. Опубл.: 10.02.2009.

23. Литвиненко В. С., Теляков Н. М., Салтыкова С. Н. Патент № 2405048 Способ переработки золотосодержащей кварцевой руды для извлечения золота. Опубл.: 27.11.2010.

24. Павлова Л. М., Бунин И.Ж. Структурно-химические превращения поверхности золотосодержащих минералов в результате комбинированного электрофизического и биохимиче-

ского воздействия / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в науке о Земле». — Нальчик: Каб. -Балк. ун-т., 2012. — С. 290—294.

25. Чантурия В.А., Башлыкова Т. В., Бунин И.Ж., Дорошенко М. В., Живаева А. Б., Иванова Т.А., Лунин В.Д., Пахомова Г.А., Соловьев В.И. Комбинированный способ переработки упорного золотосодержащего сырья. Патент РФ № 2226560 от 10.04.2004. Бюллетень ФИПС, 2004, № 10.

26. Чантурия В.А., Трубецкой К. Н., Викторов С.Д., Бунин И.Ж. Наночастицы в процессах разрушения и вскрытия геоматериалов: монография. — М: ИПКОН РАН, 2006. — 216 с.

27. Чантурия В.А., Бунин И.Ж., Лунин В.Д. Нетрадиционные методы дезинтеграции и вскрытия упорных золотосодержащих продуктов: теория и технологические результаты // Горный журнал. — 2005. — № 4. — С. 68—74.

28. Отчет об опытно конструкторской работе по теме: «Создание и опытно-промышленные испытания гидрометаллургической технологии по переработке техногенных образований при электрометаллургическом производстве цветных металлов». ИНВ № 101, номер государственной регистрации 01200964876. ГК № 02.525.11.500. от 09.10.2009. — 114 с. ЕПЗ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Алборов Иван Давыдович1 — доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой, e-mail: kafedra-eko@skgmi-gtu.ru, Гегуева Марина Майрамовна1 — лаборант, e-mail: gegyeva@mail.ru, Касумов Юрий Надирович1 — кандидат физико-математических наук, доцент, e-mail: kasumov60@mail.ru,

Козырев Евгений Николаевич1 — доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой, e-mail: kozyrev@skgmi-gtu.ru, Созаев Виктор Адыгеевич1 — доктор физико-математических наук, зав. кафедрой, e-mail: sozaeff@mail.ru, 1 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ).

ISSN 0236-1493. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2018. No. 6, pp. 126-133. Bio-geotechnology for gold-bearing ore

Alborov I.D1, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Chair, e-mail: kafedra-eko@skgmi-gtu.ru, Gegueva M.M.1, Laboratory Assistant, e-mail: gegyeva@mail.ru,

Kasumov Yu.N.1, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assistant Professor, e-mail: kasumov60@mail.ru,

Kozyrev E.N1, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Chair, e-mail: kozyrev@skgmi-gtu.ru, Sozaev V.A1, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of Chair, e-mail: sozaeff@mail.ru, 1 North Caucasus Mining-and-Metallurgy Institute (State Technological University), 362021, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania, Russia.

Abstract. The information on biological leaching of gold-bearing ore is reviewed. The mechanisms of biological leaching are analyzed. Amongst the methods of interest is leaching of sandy-clayey finely dispersed gold ore (particles under 5 |) by hydrolysate solutions containing 3 g/l of aminoacids and 10 g/l of potassium permanganate, which has allowed gold recovery of 72.7%. For the purposes of gold ore processing, alongside with the method of leaching, it would be efficient to utilize capacity of some microorganisms to precipitate gold from solutions. Currently, laboratory and full-scale researches are known to be carried out to precipitate gold from solutions by fungi, namely, mycelial fungi Aspergillusniger, Asper-gillusoryzae and Penicilliumexpansium. The highest effect is achieved in gold leaching by mycelial fungi Aspergillusniger and Aspergillus oryzae. The biomass of fungi for gold leaching mainly consists of aminoacids and albumens, i.e. nitrogen compounds. In gold precipitation from chloride solutions, the best yield belongs to protamine and globulin. Another precipitator of noble metals can be dried out fungal mass Aspainiger which is citric acid production waste. A binding matter in granulation of fungal biomass is rejects of sugar beet processing—molasses. Quality of noble metal precipitation is evaluated based on the fungal mass feed: metal recovery grows in proportion with an increase in the latter. For example, at the feed of fungal mass of 40 g/l, precipitation for 4 days yields 100% of gold, 96% of silver, 84% of platinum and 92% of palladium. Mycelial fungi are equal to active carbon with respect to sorption capacity whereas

they exceed coal by 10-12 times and are equal to ion-exchange resins in terms of capacity to absorb colloid gold. The static gold absorbability of mycelial fungus biomass makes round 50 mg. Recently, methods of combination electrophysical and biological treatment of gold-bearing raw materials enjoy increasingly wider application. It is noticed that the described bio-technology can be successfully adapted for processing of clinker at Electrozinc Plant.

Key words: bacterial leaching, gold-bearing ore, microorganism, combination electrophysical and biological leaching.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-6-0-126-133

REFERENCES

1. Vorob'ev A. V., Kozyrev E. N., Karginov K. G., Ashikhmin A. A. Fiziko-khimicheskaya geotekhnologiya zolota [Physicochemical geotechnology for gold], Vladikavkaz, Remarko, 2001, 543 p.

2. Kapkanshchikov A. M., Golik V. I., Chernetsov G. E. Copyright certificate no 980473 USSR, 1981.

3. Miller L. P. Formation of metal sulfides through the activities of sulfater-educing bacteria. Contrib. Boyce Thompson Inst., 1950. Vol. 16, pp. 85—89.

4. Richard D. T. The microbiological formation of iron sulphides. Stockholm's contrib., Geol., 1969. Vol. 20.

5. Ttixiarchou M., Adam K., Kontopoulos A. Bacterial Oxidation Conditions for Gold Extraction from Olym-pia's Refractory Arsenical Pyrite Concentrate. Hydrometallurgy. 1994. Vol. 36, lss 2. pp. 169—185.

6. Luzin B. S. Ekonomicheskie problemy zolotodobyvayushchey promyshlennosti [Economic problems of gold-mining industry], Moscow, MGGI, 1997, 191 p.

7. Karavayko G. I. Mikrobiologicheskie protsessy vyshchelachivaniya zolota iz rud [Microbiological processes in gold leaching from ore], Moscow, Tsentr mezhdunarodnykh proektov GKNT, 1984, pp. 47.

8. Man'kov V. M., Popov A. N., Tumanov S. V. Ispytanie i vnedrenie besskrubernogo promyvochnogo prib-ora dlya staratel'skoy dobychi zolota [Testing and introduction of gold washing machine without scrubber]. Gornyy zhurnal. 1995, no 4, pp. 32—33. [In Russ].

9. Mineev G. G., Leonov S. B. Kuchnoe vyshchelachivanie zolotosoderzhashchikh rud [Heap leaching of gold ore], Irkutsk, IrGTU, 1996, 120 p.

10. Vasil'ev V. S., Sibgatulin V. G., Serdyuk S. S. Sostoyanie i perspektivy zolotodobyvayushchey promyshlennosti Krasnoyarskogo kraya [State-of-the-art and prospects of gold mining industry in the Krasnoyarsk Territory]. Razvedka i okhrana nedr. 1997, no 10, pp. 4—8. [In Russ].

11. Baas-Becking L. G., More D. Biogenic sulfides. Econ. Geol. 1961, Vol. 56.

12. Chamberlain P. G. Status of Heap Leaching of Gold and Silver. Gold Forum on Technology and Parc-tices, «World Gold-89». Littleton, Colorado, 1989.

13. Kirpishchikov S. P., Topchaev V. P., Vershinin A. S., Krampit I. A., Pesterev P. S., Gurova L. K., Uliten-ko K. Ya. Patent RU № 2165792, 27.04.2001.

14. Sovmen V. K., Gus'kov V. N. Patent RU № 2256712 C2 (51), 20.07.2005.

15. Litvinenko V. S., Mezina O. A., Telyakov N. M. Patent RU № 2283358 C1(51), 10.09.2006.

16. Litvinenko V. S., Telyakov N. M., Saltykova S. N. Patent RU № 2405048 C1(51), 27.11.2010.

17. Krylova L. N., Travnikova O. N., Nazimova M. I., Travnikov V. N. Patent RU № 2418870, 20.05.2011.

18. Kolmakova L. P., Firtsikova N. A., Kolmakov A. A., Kovtun O. N. Patent RU № 2422544, 27.06.2011.

19. Kolmakova L. P., Kovtun O. N., Kolmakova A. A. Patent № 2423537, 10.07.2011.

20. Kolmakova L. P., Firtsikova N. A., Kolmakov A. A., Kovtun O. N. Patent № 2423538, 10.07.2011.

21. Kolmakova L. P., Kovtun O. N., Kolmakova A. A. Patent № 2425898, 10.08.2011.

22. Sovmen V. K., Gus'kov V. N., Belyy A. V., Lipatova T. V., Kondrat'eva T. F., Gish A. I. Patent № 2346063, 10.02.2009.

23. Litvinenko V. S., Telyakov N. M., Saltykova S. N. Patent RU 2405048, 27.11.2010.

24. Pavlova L. M., Bunin I. Zh. Strukturno-khimicheskie prevrashcheniya poverkhnosti zolotosoderzhashchikh mineralov v rezul'tate kombinirovannogo elektrofizicheskogo i biokhimicheskogo vozdeystviya [Chemical transformation of surface structure of gold-bearing minerals under combination electrophysical and biochemical impact]. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii«Novye tekhnologii v nauke o Zemle». Nal'chik, Kab.-Balk. un-t., 2012, pp. 290—294. [In Russ].

25. Chanturiya V. A., Bashlykova T. V., Bunin I. Zh., Doroshenko M. V., Zhivaeva A. B., Ivanova T. A., Lun-in V. D., Pakhomova G. A., Solov'ev V. I. Patent RU 2226560, 10.04.2004.

26. Chanturiya V. A., Trubetskoy K. N., Viktorov S. D., Bunin I. Zh. Nanochastitsy vprotsessakh razrusheni-ya i vskrytiya geomaterialov: monografiya [Nanoparticles in disintegration and dissociation of geomaterials: monograph], Moscow, IPKON RAN, 2006, 216 p.

27. Chanturiya V. A., Bunin I. Zh., Lunin V. D. Netraditsionnye metody dezintegratsii i vskrytiya upornykh zolotosoderzhashchikh produktov: teoriya i tekhnologicheskie rezul'taty [Unconventional methods of disintegration and dissociation of gold-bearing materials: theory and practical results]. Gornyy zhurnal. 2005, no 4, pp. 68—74. [In Russ].

28. Otchet ob opytno konstruktorskoy rabote po teme: «Sozdanie i opytno-promyshlennye ispytaniya gidrometallurgicheskoy tekhnologii po pererabotke tekhnogennykh obrazovaniy pri elektrometallurgich-eskom proizvodstve tsvetnykh metallov». INV № 101, nomer gosudarstvennoy registratsii 01200964876. GK № 02.525.11.500. ot 09.10.2009, 114 p. [In Russ].